74 



F. A. H. SOHKEINEMAKERS. 



qui précède que ces voies sont des droites qui partent toutes du point G. 

 Dans la fig. 10 j'ai dessiné quelques-unes de ces droites; elles aboutis- 

 sent à la courbe IJ-^; mais il est facile de voir qu'elles peuvent être 

 prolongées plus loin encore. L(îs flèches indiquent le sens dans lequel 

 la fonte change de composition. 



Les deux courbes limites Cl^ et Cl^ du faisceau de voies de solidifi- 

 cation émanaiit du jjoint G ap- 

 partiennent au système binaire. 

 On reconnaît aisément que Bl^^ 

 et ,/#j sont aussi des voies de 

 solidification. Il en est de même 

 de AB; toutefois^ suivant cette 

 voie il ne se sépare pas une 

 des composantes, mais des cris- 

 taux mixtes. 



Considérons raaintenantle cas 

 h, où la fonte, ou la solution, 

 ' laisse déposer des cristaux mix- 

 tes. En général, la solidification 

 d'une fonte peut s'opérer de 

 deux manières essentiellement différentes, que je distinguerai comme 

 solidifications de première et de seconde es])èce. Imaginons notamment 

 qu'il se sépare d'une solution une petite quantité de cristaux mixtes M^ , 

 en équilibre avec elle. Si nous abaissons un peu la température, il se 

 sépare de nouveau une petite quantité de cristaux mixtes, dont la com- 

 position est 3f^. Il est évident que /T/, n'est pas égal à 31.^, ce qui fait 

 que, pour que l'équilibre puisse s'établir, il faut que Âf^ disparaisse de 

 nouveau. Or, il se peut que tel soit le cas ou non, de sorte que nous 

 devons distinguer : 



a. Solidification de première espèce. Nous admettons que la vitesse 

 de transformation des cristaux mixtes séparés est infiniment petite. A 

 chaque instant il se dépose donc des cristaux mixtes qui sont en équili- 

 bre avec la fonte. Mais, du moment que les cristaux mixtes se sont 

 déposés, ils ne changent plus de composition. La phase solide consiste 

 donc en. un conglomérat de cristaux mixtes de diverses compositions, 

 dont ceux déposés en dernier lieu sont seuls en équilibre avee la fonte. 



Une ])areil]e solidification s'oi)érerait, s'il était possible de mettre les 



